ANALTSIS MICROGRAFICO 



DE 



LOS ACEROS AL CARBONO 



Por G. CARTAUD 

 (traducción de e. herrero ducloux) 



( Continuación J 



Descripción de los métodos. — Se sabe desde hace mucho tiempo 

 que calentando al aire una placa bruñida de ciertos hierros meteó- 

 ricos, se cubre de coloraciones muy bellas, dibujando la estructura 

 del metal : son las figuras de Widman-sttátten. Estas mismas figu- 

 ras se obtienen también bajo la apariencia de un moaré por el ata- 

 que de la placa pulida, por un ácido. 



Estos hechos en su sencillez envuelven la base de dos métodos 

 que pueden aplicarse á los aceros y aleaciones : el método por re- 

 cocido y el método por ataque. El método por recocido se fun- 

 da sobre la mayor ó menor facilidad con que los elementos consti- 

 tuyentes se oxidan ; la placa bruñida se recubre de una capa fina 

 de óxido, cuyo espesor variable produce un tinte que va del ama- 

 rillo al azul claro pasando por el pardo, rosa, púrpura y azul obs- 

 curo. Si se calienta, por ejemplo, una placa de spiegeleisen hacia 

 250°, el carburo definido (FaMn)^C menos oxidable, toma un color, 

 amarillo, mientras que el resto del metal, solución de este carburo 

 en el exceso de hierro, tomará una coloración azul. Pero este méto- 

 do, que ha dado buenos resultados en el análisis de los bronces 

 (M. Guillemin) y de los latones (M. Charpy), del spiegel y otras 

 fundiciones (M. Martens), no es, en general, aplicable á los aceros, 

 y en este último caso se prefiere emplear hoy el método del ata- 

 que. 



